[in Ueber Miucvalien und Gesteine von Jan Mayen. 717 



Die Differenzen von rechts und links rühren davon her, weil der 

 Schnitt nicht vollkommen senkrecht zur Zwillingsebene orientirt war. 



Die zweite Gruppe der Feldspathe bildet kleine Leisten in der 

 Masse des Grundmagmas. 



Spärlich tritt nelkenbrauner Augit in grösseren Krystallen und 

 noch seltener Olivin, welcher dann stets krystallisirt ist, hinzu. 



Die Grundmasse besteht aus einem farblosen, stellenweise schwach 

 doppeltbrechenden Glase, in welchem krystallisirter Magnetit, leisten- 

 förmige Feldspathe und winzige Säulchen eines unbestimmbaren Minerales 

 mit ziemlich starker Doppelbrechung eingelagert sind. Auch hier be- 

 gegnet man noch den braunen, körnigen Massen, wie sie im Gesteine 

 Nr. II und III beschrieben wurden. Ausserdem wäre noch der unregel- 

 mässigen Lappen von dichroitischem Glimmer zu gedenken. 



Das Gestein hat ein Volumgewicht von 2-941. Seine chemische 

 Zusammensetzung ist auf Grund einer vom cand. phil. Franz Schor- 

 Schmidt ausgeführten Analyse folgende : 



SiO^ 



= 47-851 



Percent Analyse V. 



Al,0, 



== 16-362 



n 



l^'c.O, 



= 19-837 



» 



MnO 



= 0-885 



T) 



CaO 



= 8-460 



n 



MgO 



= 1-700 



It 



Alkalien 



= 4-905 



„ als Verlust 



100-000 



VI. Schwarzer, dichter Basalt unter dem Mont Da- 

 nielsen, in Blöcken herumliegend. 



Das Gestein ist ein schwarzer, dichter Basalt mit wenig Blasen- 

 räumen. Vor dem Löthrohr ist er leicht zu einem schwarzen Glase 

 schmelzbar. Mit freiem Auge war nur ein Fragment eines glasigen 

 Feldspathes als fremder Einschluss erkennbar. Das Gestein wird erst 

 bei der grössten Dünne durchscheinend und erweist sich als ein Gemenge 

 einer apolaren Grundmasse mit kleinen Olivinkrystallen, zwillings- 

 gestreiften Feldspathen und Magnetit, der oft trichitische und dendri- 

 tische Ausbildung zeigt. 



Die chemische Zusammensetzung des Basaltes, welcher ein Volum- 

 gewicht von 2-878 besitzt, ist folgende: 



SiO^ == 46-905 



Percent Analyse VI. 



TiO., = 0-523 



n 



Air, C>3 = 16-608 



n 



Fe^ üs = 6-604 



n 



3InO = 1-276 



)i 



FeO = 7-963 



r 



CaO = 9-165 





MgO = 3-609 



)) 



Alkalien = 7*117 



„ als Verlust 



H^O = 0-230 



1) 



100-000 



